0 . Dony-Hénault, — Sur remploi du nickel granulaire 
d’oxyde de nickel est beaucoup plus lente que celle de l’oxyde 
magnétique. 
Chose curieuse, le volume de la sphère d’acier augmente par 
l’oxydation de près de 50 7o en une trentaine d’heures, et 
malgré cette volumineuse couche d’oxyde périphérique, l’oxy¬ 
dation de l’acier est encore douze fois plus grande que celle 
du nickel pendant les sept heures suivantes. 
A 600o jusque 700° 
L’augmentation de poids : 
de 8gr9 de billes d’acier est de 08^246, soit 2.77 % en 20 heures, 
de 10sr42 de billes de nickel est de Og^’0118, soit 0.113 % en 20 heures. 
A 1000® 
L’augmentation de poids : 
de 8&*‘9 de billes d’acier est de O^^SSO, soit 9.40 % en 17 heures, 
de 10 gr 42 de billes de nickel est de Oë^OlQ, soit 0.73 % en 17 heures. 
N. B. — Pendant les 10 premières heures, le Ni subit de légères diminutions de 
poids qu’il faut attribuer sans doute à la combustion de carbone. 
Il est donc certain que les conducteurs de nickel sphéroïdal 
auront une vie plus longue que celle des conducteurs d’acier. 
Comme, au surplus, le point de fusion du nickel, 1450'" à 1452% 
est supérieur à celui de l’acier à billes, 1370% on obtiendra, 
dans le four à nickel, une température au moins égale à celle 
des températures du four à billes d’acier, c’est-à-dire 1200°. Il 
ne sera pas inutile de faire remarquer que cette limite est supé¬ 
rieure de plus de 150° à celle que l’on peut atteindre dans les 
petits moufles chauffés à l’aide de bandelettes de platine et que 
le fil de nickel pur chauffé au voisinage de 900° devient déjà 
cassant dans les conditions ordinaires du chauffage électrique (*). 
(*) Voir Fitz-Gerald, Transactions American Electro-Chemical Society^ 1920, 
t. XXXVIII. 
70 
